l66o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» Nous avons pensé à appliquer cette méthode nouvelle, à l'étude 

 de la distillation de deux métaux dont les points d'ébullition étaient 

 assez différents. Pour simplifier les premières expériences, nous avons 

 choisi des métaux qui ne fournissent pas de carbures, à la température 

 du four électrique, tels que le cuivre, le zinc, le cadmium, le plomb et 

 l'élain. 



» Au début de nos recherches, nous avons commencé par chauffer £;ra- 

 duellement, pendant des temps différents, des poids déterminés de l'alliage 

 dans des nacelles placées dans un tube de charbon. Nous avons utilisé le 

 four à tube décrit par l'un de nous (^).,Plus tard, nous avons simplement 

 chauffé l'alliage dans un creuset ordinaire, et nous avons prélevé, après 

 des temps mesurés, des échantillons qui ont été soumis à l'analyse. Enfin, 

 pour nous rendre compte de la variation de la composition d'après la quan- 

 tité de matière distillée, nous avons chauffé des poids déterminés d'alliages 

 connus dans un creuset échancré, muni de son couvercle et nous avons 

 pesé et analysé le résidu. 



» Comme ces expériences ne portent que sur des poids de métaux peu 

 élevés, nous avons toujours opéré avec un courant peu intense de 45o^™p 

 à 5oo*™P sous iio^<*^^. 



» i** Cuivre et zinc. — Nous avons chauffé [\o^ d'un alliage qui contenait 

 60 pour Too de cuivre dans quatre nacelles chauffées avec un courant de 

 /j:5o*"P sous 110"^°^**. Pour obtenir un régime comparable, le temps était 

 mesuré à partir du moment où le métal entrait en fusion. La première 

 nacelle a été chauffée i minute, la deuxième 2 minutes et demie, la troi- 

 sième 5 minutes, et la quatrième 8 minutes. Toutes les nacelles ne renfer- 

 maient plus après l'expérience que du cuivre exempt de zinc. 



» 2** Cuivre et cadmium. — 736 de cuivre et 25^ de cadmium ont été 

 chauffés au creuset avec un courant de 4oo*'"^ sous i fo^°"^. Nous avons 

 prélevé un échantillon de 8^, après 3 minutes, et un échantillon de 45^, 

 après 6 minutes. Ces deux échantillons ne renfermaient plus qu'une trace 

 (le cadmium. La séparation est à peu près complète. 



» Z^ Cuivre et plomb . — a. 80^ de cuivre et 20^ de plomb ont été chauffés 

 dans un creuset avec un courant de 5oo^™p sous 1 10^°'**. Nous avons recueilli 

 un échantillon de 20^ après 2 minutes; il ne renfermait que 14,7 pour 100 

 de plomb. Un échantillon de So^, pris après 5 minutes, ne contenait plus 



(') H. MoissAN, Su7' un nouveau modèle de four électrique à réverbère et à élec- 

 trodes mobiles {Comptes rendus, t. CXVII, iSgS, p. 679). 



